ЭСБЕ/Шамотта
Шамотта — Чистая глина при сушке и обжиге имеет свойство сильно сжиматься — садиться, чем нарушается связь между частицами и изделие, приготовленное из чистой глины без примеси посторонних веществ, выходит из обжига с различными пороками — трещинами, рванинами и т. п. Чтобы воспрепятствовать усадке при фабрикации глиняных изделий, глину смешивают с различными веществами, мало изменяющими свой объем с повышением температуры; так — при производстве кирпича прибавляют песок, при фабрикации огнеупорных изделий — обожженный кварц и Ш. или предварительно сильно обожженную огнеупорную глину. Употребление Ш. как примеси, препятствующей усадке при выделке глиняных изделий, основано на том, что глина, раз подвергнутая сильному обжигу, при повторном нагревании очень незначительно изменяет свой объем. Для приготовления Ш. огнеупорную глину обжигают в шахтных или пламенных печах при температуре во всяком случае не ниже той, лучше выше, чем та, при которой будут обжигаться изделия, для фабрикации которых назначается Ш. После обжига от полученной Ш. отбираются ошлакованные куски и она подвергается измельчению на бегунах, дезинтеграторах и различного вида мельницах. Степень измельчения Ш. бывает различна в зависимости от величины и рода изделия; чем крупнее, массивнее фабрикат, тем крупнее зерно, чем более плотная масса черепа требуется от изделия, тем мельче должно быть зерно помола, вообще величина зерна не должна превосходить 4—5 мм, так как в противном случае изделия легко трескаются при сушке. При размоле Ш. к ней обыкновенно прибавляют неглазурованный брак и бой, получающийся при фабрикации огнеупорных изделий,, который по существу представляет ту же сильно обожженную глину, т. е. Ш. Шамотта примешивается к глине в количестве 40—60 % в зависимости от пластичности глины и назначения изделий,.

.

ЭСБЕ:Материалы